146 ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR 
achevée, on rince le fil 1 re avec de l’eau ammoniacale (pour 
empêcher le dépôt de soufre qui pourrait se produire par 
oxydation), puis avec de l’eau distillée. 
La perméabilité du filtre est peu changée par cette opération : 
en général, elle est réduite de 10 à 20 p. 100, c'est-à-dire que 
le diamètre des pores est très légèrement diminué. Pratique- 
ment, les qualités du manchon dénitré sont celles du manchon 
initial : si celui-ci avait des pores de grande dimension et filtrait 
vite, il en sera encore de même après dénitration; si, au con- 
traire, le filtre était très dur et propre à retenir les plus fines 
particules, il les retiendra encore. Il est donc facile d'obtenir 
un filtre de cellulose ayant des propriétés voulues à l'avance, 
comme on sait le faire pour les filtres de collodion. 
Les filt res dénitrés peuvent être placés dans l’eau bouillante 
sans être aucunement modifiés. Ils ne changent pas de volume 
et leur perméabilité n'est pas changée, même après une demi- 
heure d’ébullition. Ils se prêtent donc facilement à la stérilisa- 
tion par la chaleur humide. 
Ils peuvent être desséchés un nombre quelconque de fois, et 
redeviennent instantanément perméables au contact de l’eau, 
à l’inverse de ce qui se produit pour les filtres de collodion. 
Cependant, ils durcissent notablement à la suite de la première 
dessiccation : les pores deviennent plus fins, et la vitesse de 
filtration est d’autant plus diminuée qu’elle était plus grande. 
Le volume d'eau qu’ils laissent passer, dans un temps donné 
et sous une pression donnée, peut tomber après dessiccation à 
1/7 de ce qu'il était pour un filtre très mou et à 1 /2 pour un 
filtre dur. On peut leur rendre, du moins en partie, leur per- 
méabilité première en les traitant pendant une heure par une 
solution d’ammoniaque à 10 p. 100, chauffée vers 00 degrés; 
mais ce traitement a l’inconvénient de diminuer assez notable- 
ment leur résistance. 
Le resserrement des pores par dessiccation, qui est nuisible 
si l'on se propose de filtrer de grands volumes de liquide, est 
avantageux au contraire si on emploie les manchons dénitrés 
pour la dialyse. En effet, une membrane dialysante doit être* 
d’un tissu serré, pour ne pas laisser passer les substances 
complexes qu elle sert à purifier; en même temps, elle doit être 
aussi mince que possible, pour que les impuretés s’échappent 
i 
